1904 Xo. I. SCHMELZP.-ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. II 



Die Grösse der latenten Schmelzwärme wird graphisch am nächsten 

 durch das Mittel von /»—/und g — s gemessen (Fig. i, III). 



IV. Die Lösung besteht aus mehreren Komponenten, aber nicht in 

 dem eutektischen Gemische. Xehmen wir den einfachst möglichen Fall, 

 nämlich dass die Lösung nur zwei Komponenten fuhrt (z. B. 8o**^o 

 CaMgSù^Of^ -|- 2o®/o Mg^SiO^, so beginnt die Krjstalhsation von 

 Mineral Xo. i bei einer bestimmten Temperatur, a (siehe Tgo auf Fig. 6a, 

 Teil I); bei der fortschreitenden Kr\stallisation von Mineral No. i sinkt 

 die Temperatur, bis zu dem eutektischen Punkt {E) und hält sich dann 

 während der Kr\-stallisation des eutektischen Gemenges konstant \E — E^ , 

 Fig T. IV). — Die gesamte latente Schmelzwärme wird am nächsten 

 durch das Mittel von a^f und q — E' gemessen. 



Bei den Kurven Fig. II — 1\' ist kerne Rücksicht auf die Übersätti- 

 gung (s. Teil I, S. 104, 1331 genommen; wie dieselbe seinen Einfluss aus- 

 übt, ist leicht einzusehen und braucht hier nicht näher erörtert zu werden. 



V. \'iele Körper, z. B. Eisen, Zinn, Schwefel, zahlreiche Misch- 

 krystalle, und unter den Mineralien z. B. Leucit, besitzen mehrere feste 

 Phasen: der Übergang \fT) von der einen zu der anderen festen Phase 

 ist mit einer Wärmetönung verknüpft, wie beispielsweise an Fig. i, V 

 beleuchtet Der Verlauf der Kurve bei dem L'mwandlungspunkt mag 

 sich ziemlich verschieden stellen können. 



— Für alle fünf Fälle gilt, dass die Abkühlung bei sinkender Tem- 

 peratur (o: bei vermindertem L'nterschied zwischen der Temperatur des 

 festen Körpers und der Umgebung) immer langsamer wird: die Ab- 

 kühlungskurve nähert sich somit asymptotisch der Abscisse. 



Ich habe eine Reihe Abkühlungsversuche mit geschmolzenen Sili- 

 katen ausgeführt; mein Zweck hiermit war 



die Lösungsgesetze zu verificieren: 



die Erstarrungspunkte — oder, bei den gemischten Lösungen, den 

 Anfang und den Abschluss der KrystaUisation — zu bestimmen; 



die latente Schmelzwärme wie auch die spezifische Wärme im flüs- 

 sigen und im festen Zustande, vom Schmelzpunkte herab bis zu einigen 

 Hundert Grad, etwas näher kennen zu lernen; 



eventuelle Umwandlungspunkte unterhalb des Schmelzpunktes zu 

 studieren; 



daneben habe ich auch, woran ich anfangs nicht dachte, Material 

 zu einer annähernden Bestimmung der Ausstrahlungskonstante der Sih- 

 kate bekommen. 



